l4o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le minium que nous avons étudié correspond bien à la formule Pb'O*. 

 38,4i2 de minium ont fourni 4*'<52i de sulfate de plomb; d'où : 



Pour 100. 



Plomb Irouvé 90, 5 



Plomb calculé 90'6 



Sa réduction par l'hydrogène sec est manifestée à 2,10" par le brunisse- 

 ment de la matière et, poursuivie à cette température, elle conduit sans 

 production de protoxyde intermédiaire à un sous-oxyde brun marron, de 

 formule Pb^O : 



Pmu- 1«0. 



Plomb trouvé 95,8 



Plomb calculé 96,8 



Le sous-oxyde est réduit très lentement en plomb métallique dès sa 

 formation. 



IIL Oxyde de nickel. — Nos expériences, effectuées en maintenant des 

 poids connus de protoxyde anhydre à température constante dans des 

 courants réguliers d'hydrogène, ont mis en évidence d'une façon indis- 

 cutable : 



1° L'influence retardatrice de l'humidité sur la péduction et aussi, pro- 

 venant visiblement de la même cause, l'influence favorable de la rapidité 

 du courant gazeux; 



2° La production d'un sous-oxyde intermédiaire entre le protoxyde et le 

 métal, sous-oxyde qui est d'ailleurs réductible aux mêmes températures 

 que le protoxyde, mais beaucoup moins vite; et par conséquent la forma- 

 tion dans tous les cas, de nickel métallique libre, à côté du sous-oxyde. 



Ces résultats ont été retrouvés par M. Berger, mais il affirme que le sous- 

 oxyde est Ni^O, tandis que, dit-il, nous avons été conduits à penser que 

 c'est Ni''0. 



Moins heureux que M. Berger, nous n'avons pas acquis la certitude 

 scientifique quant à la composition du sous-oxyde, qu'on ne peut jamais 

 arriver à isoler seul, mais toujours mélangé à la fois à du métal et à du 

 protoxyde. 



A la suite d'expériences très nombreuses, dont nous n'avons indiqué 

 qu'une faible partie dans notre Note, nous avons hésité beaucoup entre les 

 deux formules Ni' O et Ni' O : dans des Communications préliminaires faites 



